466 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Algérie. — Alger. J’ai observé l'annabergite en enduits à la surface 
de la panabase de la mine de Mouzaïa, renfermant de petits cristaux 
de gersdorlïite ; c’est ce minéral qui a fourni le nickel nécessaire à la 
production de l’annabergite. 
MINERV1TE 
x (A1P0 4 ). y (K,Na,AzH 4 ,H) 3 P0‘ + z H 2 0 
Faciès. A l’état sec, la minervite constitue des masses friables assez 
légères, happant à la langue et ressemblant à du kaolin. 
Densité. La densité est voisine de 2. 
Coloration et éclat. Blanc de lait, un peu jaunâtre quand le minéral 
est impur. Aspect terreux. 
Propriétés optiques. M. Armand Gautier a signalé une structure 
cryptocidstalline ; le plus souvent, le minéral se présente sous forme 
d’une poussière amorphe. 
Composition chimique. M. Armand Gautier, qui a découvert ce miné- 
ral [A. M. V. 29. 1894), l’a considéré comme un phosphate d’alumi- 
nium hydraté répondant à la composition A1P0 4 -|-3,3H. 2 0 ; l eS 
analyses récentes de M. Ad. Carnot, a) et h), montrent que la compo- 
sition est plus complexe. Les analyses du minéral pur rentrent assez 
bien dans la formule x (AlPO 4 ). y (K,Na,AzII 4 ,H) 3 PO 4 -)- 3 H 2 0. 
Les proportions relatives des divers alcalis et de l’eau basique 
varient suivant les localités. 
Analyses de la minervite a) de la Réunion, par M. Pisani ; 
b ) de la Grotte de Minerve par M. Ad. Carnob(A. M. VIII. 319.1 893) ; 
c) de Misserghin (id. 314). 
a 
h 
C 
P 2 0 5 
42,70 
37,28 
33,17 
ADO 3 
21,00 
18,59 
18,18 
Fe 2 0 3 
2,90 
0,83 
)) 
K 2 0 
1,20 
8,28 
5,80 
(AzIl 4 ) 2 Q 
3,47 
0,52 
0,48 
CaO 
» 
1,40 
0,31 
MgO 
» 
0,33 
tr. 
II 2 0 (jusqu’à 180“) 
29,80 
23,70 
23,95 
H 2 0 (au rouge) 
)) 
4,50 
4,35 
sable et argile 
» 
4,35 
11,60 
101,07 
99,78 
99,84 
